Pflanzenstoffe. 239 



brennbaren Gase entstehen unzweifelhaft durch Gährung, da antiseptische Stoffe und 

 Erhitzung «iber 60" die Gasentwickelung aufhebt, und enthalten trotz der Diffusion mehr 

 als 50 7o Methan und keinen Sauerstoff. Die Gasentwickelung ist abhängig von der Tem- 

 peratur, über 18*' ist sie lebhaft, unter 8 — lO'' sistirt sie. Wird Schlamm, welcher vegeta- 

 bilische Reste enthält, in einen Kolben gebracht und das entwickelte Gas aufgefangen, so 

 constatirt man eine bei geeigneter Temperatur Jahre lang währende Gasentwickelung. Der 

 Stickstoff, welcher aus der Luft stammt, verschwindet aus dem Gemenge, und neben Methan 

 und Wasserstoff entwickelt sich reichliche Kohlensäure, welche im Freien durch die Diffusion 

 und die Assimilation seitens der Pflanzen schnell vermindert wird. 



236. F. Hoppe-Seyler(126). Cellulose des Papiers durch Flussschlamm wegen Anwesen- 

 heit des Bacillus amylohacter zur Gährung gebracht, giebt Methan und Kohlensäure, wahr- 

 scheinlich nach folgender Gleichung Ng H,,, O5 + Hg = 3 CO2 + 3 CH4, aber keinen Wasser- 

 stoff und keine anderen Nebenproducte, während van Tiegbem und Tappeiner noch 

 beträchtliche Mengen organischer Säuren nachweisen. Ein Zusammenhang dieser Gährung mit 

 dem Process der Bildung von Huminsubstanz. Torf, Braunkohle liess sich nicht erkennen. Unter 

 gewissen, den Sauerstoff'zutritt begünstigenden Umständen nimmt der relative Kohlensäuregehalt 

 auf Kosten des Methans zu. — Die Beggiatoen des Meereswassers, in dereu Zellen sich 

 Schwefelkörnchen abscheiden, bilden nach Verf. keinen Schwefelwasserstoff", sondern oxydiren 

 denselben. 



237. G. Witz und F. Osmond (338). Theilweise in Oxycellulose ül)ergeführter Baum- 

 wollstoff dient als sehr empfindliches Reagens auf Vanadinlösungen, wenn das ausgewaschene 

 und getrocknete Zeug mit metallfreier Aniliuschwarzmischung bedruckt und das Schwarz 

 entwickelt wird. 



238. Friedrich Koch (147). Zur Darstellung des Holzgummi verwandte Verf. verschie- 

 dene Holzarten. Von den besonders harzreichen das Guajakholz (Guajacum ofßcinalej und 

 das Sandelholz (Fterocarims santalinus), von den an farbstoffreichen das Campecheholz 

 Haematoxylon CampecManwn), Quebracho fLoxopterygium Lorentzii), Mahagonie-, Nussholz 

 (Juglans regia) und Buxbaumholz (Buxiis sempervirensj, ferner die Wallnussschalen als 

 Vertreter des Sclerenchymgewebes; dann von anderen Holzarten das der Eiche (Quercns 

 pedunculataj . der Birke (Betula alba), der Erle (Alnus glutinosa), Esche (fraxinus 

 excelsior), Pappel (Popidus nigra), Espe (Popnlus Iremula), Linde (lilia parvifolia) ; das 

 Apfelholz (Pirus malus), das der Tanne (P. abies), der Föhre fP. silvestris), des Wach- 

 holders (Juniperus communis), der Eibe (Taxus baccata). Von den aufgezählten Hölzern 

 gaben die der Coniferen und Cupressineen am wenigsten dieser Substanz an Natronlauge ab. 



Es wurde nun das Holzgummi nach der kürzeren Methode von Thomson mit 

 einigen Modificationen dargestellt, 300 g des feingeraspelten und gesiebten Holzes wurden 

 mit 2 1 1 proc. Ammoniakwasser unter häufigem Schütteln 24 Stunden lang stehen gelassen; 

 dann colirt und der Rückstand einer gleichen Behandlung unterzogen. Der nach Auswaschen 

 mit Wasser noch feuchte Rest wurde mit 2 1 Natronlauge von 1.1 spec. Gew. versetzt und 

 in einer verschlossenen Flasche 24 Stunden stehen gelassen, dann mit Wasser verdünnt, 

 filtrirt, dem Filtrate das gleiche Volum 96% Alkohol zugesetzt. Der Niederschlag mit 

 66 "/o Alkohol gewaschen, bis die Flüssigkeit neutral wird, dann mit 1 "/o Salzsäure versetzt 

 5 — 6 Stunden unter Umschütteln stehen gelassen. Nachdem auch das Chlor durh Waschen 

 mit Wasser ausgetrieben war, wurde der Niederschlag auf ein Filter gebracht, erst mit 

 starkem Alkohol, dann mit Aether gewaschen und getrocknet. Da die Menge des erhaltenen 

 Productes von der Concentration der in Verwendung gezogenen Nati-oalauge abhäsigt, stellte 

 Verf. mit Laugen von verschiedener Concentration Versuche an, wobei er folgende Zahlen 

 erhielt: 



1. Eichenholz mit 10 proc. Natronlauge behandelt gab 9.81 "/o aschenfreies Holzgummi. 

 Der Aschengehalt der Natriumverbinduug des Holzgummi :=5.S0^Iq; mit 5 proc. Natron- 

 lauge behandelt gab 6.90 % aschenfreie Substanz; 5.78 "/o Asche; mit einer Lauge von 

 -einem specifischen Gewicht 1.023 gab 2.87% aschenfreie Substanz, 6.06% Asche. 



2. Quebracho gab mit 10% Lauge 9.91% aschenfreies Holzgummi, 6.41% Asche; 



